ET DE l'aRRAGONITE. 177 



compose le précipité, examinés au microscope, sont plus petits 

 que ceux obtenus par l'évaporation , mais parfaitement di- 

 stincts. Us sont souvent accolés comme les ailes d'un pignon, 

 et du milieu d'une colonne cristalline deux autres s'éloignent 

 en divergeant. 



Il est cependant difficile, par les deux méthodes, d'obtenir 

 l'arragonite pure, car ordinairement entre les colonnes cris- 

 tallines l'on voit une plus ou moins grande quantité de chaux 

 carbonatée en rhomboèdres. Ce mélange de chaux carbonatée 

 s'opère surtout lorsqu'on prépare l'arragonite par évaporation; 

 il s'explique facilement aussi, puisque l'acide carbonique se 

 dégage avant que la dissolution ait atteint la température éle- 

 vée à laquelle seule il ne se forme que de l'arragonite, et le 

 précipité qui se dépose doit donc nécessairement prendre la 

 forme de la chaux carbonatée. C'est aussi ce qui fait que la 

 pesanteur spécifique de l'arragonite ainsi obtenue est plus faible 

 que celle de l'arragonite pure. Si l'on évapore à sec douze 

 quarts d'une dissolution de carbonate de chaux dans un grand 

 bain-marie, et qu'on néglige de recueillir au commencement 

 la croule saline qui se forme aussitôt , et qui est probablement 

 composée en entier de chaux carbonatée; de plus si, lorsque 

 tout le liquide est évaporé, Ton gratte tout le dépôt formé sur 

 les parois du vase, la pesanteur spécifique d'une partie de cette 

 arragonile est 2,803. — Afin d'obtenir de l'arragonite pure, 

 M. Rose a pris une dissolution de carbonate de chaux qui était 

 restée quelque temps à l'air, et dans laquelle il s'était déjà formé 

 un précipité; cette dissolution fut filtrée, puis versée peu à peu 

 dans un vase avec de l'eau bouillante, puis évaporée à sec. La 

 pesanteur spécifique du dépôt était de 2,836. Il était donc un 

 peu plus pur que le précédent , mais encore mêlé de beaucoup 

 de chaux carbonatée. 



On obtient aussi un mélange d'arragonile et de chaux car- 

 bonatée en précipitant une dissolution bouillante de chlorure 

 de calcium par le carbonate d'ammoniaque, et, dans ce cas, 

 le précipité est de l'arragonite plus pure même que par la 

 XV 12 



